— 534 — 



I metodi di concia minerale il cui uso si è generalizzato, si riducono, 

 come è noto, alla concia coi sali di alluminio che è la più antica ed a quella 

 coi sali di cromo, che ha preso grande sviluppo dapprima in America ed ora 

 anche nei paesi Europei. Venne proposta ed applicata qualche volta la concia 

 coi sali di ferro, benché, ad onta degli sforzi di Knapp, non sembra abbia 

 fornito risultati altrettanto buoni. Vi furono anche tentativi col cloruro di 

 zinco, che però non ebbero seguito. Vennero altresì brevettate delle cosidette 

 concie minerali ai carbonati alcalini, all'acido carbonico, ai cloruri, all'acido 

 fosforico e solforico, ma in questi casi le pelli venivano trattate coi detti 

 reagenti solo dopo aver ricevuto bagni di allume, di barite, di tannino, ecc. 

 per modo che evidentemente questi reagenti non avevano l' ufficio di materie 

 concianti, ma in realtà quello di precipitanti. 



Adunque le materie inorganiche sinora impiegate nella vera concia 

 esclusivamente minerale sono tutte costituite da sali dei sesquiossidi, di 

 cromo, di ferro, di alluminio. La scelta di questi elementi venne fatta per 

 via puramente empirica : non risulta nei comuni trattati messo in chiaro qual 

 sia la proprietà comune di questi elementi che vien utilizzata nella conceria. 

 Questa proprietà fondamentale deve senza dubbio esser quella di formare 

 sali facilmente idrolizzabili. Difatto anche nella concia al cromo con bicro- 

 mato bisogna sempre ridurre quest' ultimo a sale di cromo, vale a dire a 

 sale idrolizzabile. 



Ora se il fenomeno della concia minerale consiste essenzialmente in un 

 deposito di idrati metallici o di sali basici sulle fibre delle pelli, di modo 

 che queste restano poi come isolate, non si agglutinano nell'essiccamento e 

 la pelle acquista così la pieghevolezza e le proprietà del cuoio, è evidente 

 che l'azione dei sali su ricordati non può essere specifica, ma bensì sarà 

 generale di tutti quelli che possono in soluzione acquosa dare origine per 

 idrolisi a idrati o sali basici. 



Guidato da questo concetto io ho preso in considerazione dapprima altri 

 metalli trivalenti formanti sali idrolizzabili che appartengono a quella ca- 

 tegoria di elementi i cui ossidi costituiscono le terre rare secondo l'antica 

 denominazione che ora, dopo la scoperta dei giacimenti di sabbie monazi- 

 tiche e dopo l' importanza e lo sviluppo assunto dall' industria delle reticelle 

 Auer, non è più assolutamente giustificata e si va sostituendo con quella di 

 terre nobili {Edelerden). 



Per verificare innanzi tutto se la pelle avesse il potere di fissare parte 

 di queste soluzioni saline ho messo in contatto con quantità pesate di pol- 

 vere di pelle delle soluzioni fatte con nitrati di cerio, di lantanio, di di- 

 dimio. Queste soluzioni, dopo esser state agitate con carbonato di magnesia 

 per toglier loro la reazione acida, vennero titolate precipitandole con acido 

 ossalico e calcinando gli ossalati per avere gli ossidi e ridotte poi a una 

 concentrazione tale da contenere, in 100 cm. 3 di liquido, 3 gr. di sesquiossidi. 



